( .213 ) 



o Le coefficient k, rapport minimum des deux composantes de la vibration ellip- 

 tique réfléchie : il correspond sensiblement à l'incidence principale; 



» Le coefficient d'ellipticilé s de Cauchy calculé par la formule H = e s i 11 3 A ; 



» Le produit nk cos~"S qui doit être égal à s (ainsi que je le démontrerai prochaine- 

 ment) lorsque t est très petit devant l'unité. 



» Sélénium. — C'est l'une des substances les plus remarquables comme offrant la 

 transition entre les phénomènes de réflexion vitreuse et métallique. On donne au sélé- 

 nium une surface réfléchissante très parfaite par fusion et moulage sur une lame de 

 quartz poli (Bulletin de la Société minéralogique de France, t. VII, p. 58); on évite 

 ainsi les difficultés et les inconvénients du polissage artificiel. Récemment fondu, le 

 sélénium présente un coefficient d'ellipticité croissant depuis 0,010 pour le rouge jus- 

 qu'à l'énorme valeur o,223 pour l'ultra-violet (X = 28o) : on peut donc dire que le 

 sélénium, vitreux à l'égard des rayons rouges pour lesquels il est transparent, est vé- 

 ritablement métallique à l'égard des radiations ultra-violetles qu'il absorbe énergique- 

 ment; car, dans ce dernier cas, la loi de variation de la phase avec l'incidence est 

 extrêmement voisine de celle des métaux. 



» Avec le temps, la surface du sélénium se modifie : les coefficients d'ellipticité 

 paraissent grandir d'autant plus que les radiations sont moins réfrangibles, comme si 

 les propriétés réfléchissantes tendaient de plus en plus vers celles d'un métal. 



Sélénium. 

 Sélénium récemment fondu. Sélénium fonilu depuis sept an*. 



X 721 439 280 721 432 280 



.) 6o,°35' 7i°3o' 68°io' 69° o' 68°i5' 64» o' 



H 0,008 0,087 °i 1 79 0,123 0,1 40 0,198 



k 0,01 4 0,1 55 » 0,221 0,288 o,365 



e 0,010 0,102 o,223 o,i5i 0,175 0,273 



2Â"C0S-> 0,OIO 0,098 )) 0,l59 0,2l3 0,320 



» Réalgar (sulfure rouge d'arsenic). — La surface réfléchissante, obtenue par fusion 

 et moulage, présente, mais à un degré moindre, les mêmes phénomènes que le sélé- 

 nium : accroissement rapide du coefficient d'ellipticité avec la réfrangibilité et accrois- 

 sement progressif avec le temps. 



Réalgar. 



Réalgar Réalgar 



fondu depuis un an. fondu depuis sept ans. 



X 697 586 446 280 7 o3 437 



a 67° 1 5' 67° 4o' 69"! 5' 6S"o' 67" 20' 68° 20' 



II o,o33 o,o34 o,o55 0,1. V2 o,o4o 0,078 



k o,o58 o,o65 0,101 » 0,066 0,142 



; o,o43 o,o43 0,068 ",190 0,031 0,097 



2£cos-> o.o44 °i°49 0,073 » o,o5i o,io5 



